C60 混凝土施工质量保证措施 本工程为财富国际商务大厦, 位于潍坊市北海路与胜利街交叉口西南角, 本工程混凝土施工中的柱子混凝土标号从基础顶到标高30.15 以下为 C60, 属于高标号混凝土施工。 为了保证 C60 混凝土的施工质量以及强度等级在施工完成后能够达到强度等级要求, 编制此方案。 一、 施工前的准备工作 做好自检工作, 办理工序交接, 钢筋、 模板、 水电验收合格后方可进行浇筑。 将浇筑部位的杂物等清理干净, 特别在柱施工缝、 楼梯施工缝、梁内等关键部位杂物必须清理干净。 原砼表面用水冲洗干净。 备好各种所需的工具, 照明用碘钨灯、 振动棒、 振动机、 滚筒、刮尺、 铁锹、 铁板、 木蟹、 泵管、 软管, 卡头、 吊斗等料具。 二、 材料要求 水泥: C60 及 C50 混凝土均采用 P.O52.5 普通水泥, C40 及 C30混凝土采用 P.O42.5 普通水泥, 商混砼进场时须带水泥合格证及检验报告; 砂: 采用中砂, 含泥量小于 5%; 石子: 采用粒径在 5~31.5mm 范围内; 外加剂: 减水剂为青州 NF-AE; 泵送剂为 PC-B2 型泵送剂; 三、 施工要求与质量要求 1、 采用泵送浇筑, 商品砼标号为楼梯 C30, 梁、 板 C40、 剪力 墙 C50、 柱 C60, 由于几种标号同时浇筑, 要求先浇 C60 柱, 后浇C50 剪力墙, 再浇 C40 梁板, 最后浇 C30 楼梯(后支模)。 严禁工序混乱、 颠倒。 为了避免施工中浇注工序混乱及颠倒, 采用先按照混凝土标号由高到低施工 K 轴以北的柱墙梁板, 在 K 轴以北部所有混凝土浇注完成后再浇注 K 轴以南混凝土。 K 轴以北最后浇注的是 C40梁板, 在浇注 K 轴以南柱子砼时时, 先把泵管中的残留 C40 混凝土浇筑到梁板中后, 再浇注 C60 柱混凝土。 2、 商品砼运至现场, C60 砼标号高, 粘聚性大, 现场施工人员往往由于泵送砼不舒畅往混凝土加水, 这一问题必须严格控制, 严禁往混凝土内加水, 且必须在两小时内浇筑完毕。 浇筑砼时, 严禁将泥土杂物带入基础部位, 散落在模板外的砼必须及时清理, 未受污染的砼必须使用在浇捣部位。 砼浇筑过程中要保证砼保护层厚度以及钢筋位置的正确性, 原则上泵送砼优先采用泵车自带布料杆。 特别要监视竖向钢筋和板、 雨蓬结构负弯距部分钢筋的位置。 3、 当浇筑出现梁及主次梁交叉处的砼时, 一般钢筋密集, 特别是上部负筋又粗又多时, 既要防止砼下料困难, 又要注意砂浆挡住石子不下去, 必要时在这一部分可改用同标号细石砼进行浇筑并应辅以人工捣固配合。 梁板施工缝可采用企口式接缝或垂直立缝的做法, 不宜留坡槎。在预定留施工缝的地方, 在板上按板厚用三根木条拼合, 在梁上闸以木板或木方, 中间要切口通过钢筋。 4、 砼浇捣过程中不能随意挪动钢筋, 要经常检查钢筋保护层厚度和位置的准确性。 5、 振捣采用插入式振捣器振捣, 振动器应安放在脚手板上, 不应放在模板支撑或钢筋上, 使用振动器宜采用垂直振捣, 插入深度为棒长的 3/4, 作用轴线应相互平行避免漏振; 当梁端等钢筋密集的部位, 振动棒难以插入时, 也可以倾斜振捣, 但棒与水平面夹角不宜小于 45° , 不得将软轴插入到砼内部和使软轴折成硬弯, 并应避免振动棒碰撞模板、 钢筋、 预埋件等; 振动棒与模板的距离不应大于其作用半径的 0.5 倍。 使用振动器应紧握在振动棒上端约 50cm 处, 以控制插点, 后手扶正软轴, 前后相距 40~50cm 左右, 使振动棒自然沉入砼内, 切忌用力硬插。 插入振动棒操作时, 应做到“快插慢拔”, 振动棒插入砼后, 应上下抽动, 幅度为 5~10cm, 以排出砼中空气, 振捣密实, 每点振捣时间一般为 20~30s, 待砼表面呈现水平, 不再沉落, 不再出现气泡, 表面泛出灰浆时, 方可拔出振动棒, 拔出宜慢, 待振动棒端头即将露出砼表面时, 再快速拔出, 以免造成空腔。 6、 剪力墙属于薄壁构件, 在施工中更应该注意施工的标准性和规范性, 必须分层浇注, 分层振捣。 在浇筑剪力墙时, 应注意一次投入量, 特别是地下室剪力墙, 应延墙四周旋回分层下料分层振捣, 每层高度不得大于 800mm, 7、 砼的养护, C60 砼为富浆砼体, 富余浆体比较多, 在后期的硬化过程中, 收缩变形比较大, 如果养护不到位, 更容易出现裂纹现象, 这就对我们的养护措施提出了更严格的要求, 现在的环境温度没 有问题, 主要需要解决保湿养护问题, 因此, 在柱子砼浇筑完毕后,拆模之后采用塑料薄膜整体密闭包柱。 且必须在浇筑完毕后 12h 以内对混凝土加以覆盖并保湿养护, 混凝土保湿养护的时间不得少于 7d。 8、 整个浇筑过程中要派专门的钢筋工检查钢筋以防钢筋移位;安排木工看模, 一旦发生涨模及时加固。 加强对预埋件、 螺栓等的检查保证预埋件的位置、 标高正确。 9、 对表面多余的浮浆, 一定要及时刮去, 防止表面浮浆太厚出现表层收缩裂纹现象。 质量要求: 无蜂窝、 孔洞、 麻面、 露筋等缺陷。 表面平整度 8mm。 做好场清工作, 做到随做随清, 漏浆以及柱筋上余浆应清铲干净,堆料场地应用水冲洗。 砼拆模后安排专人浇水覆盖养护毯养护 14 天。 场清和安全文明工作 1.必须做到工完场清、 文明施工, 要保持承台内干净。 余下砖应及时清理到工长指定地点。 2.必须遵守相关安全操作规程和安全交底, 发现问题及时与工长联系。